title: Essai de force-ductilité d'un bitume modifié
text: # Essai de force-ductilité d'un bitume modifié
  
  L’essai de force-ductilité est un essai de laboratoire qui permet de déterminer l’aptitude d’un bitume modifié à résister à la traction, et à évaluer ainsi sa cohésivité. Il s'apparente à l'essai de ductilité, mais les indicateurs mesurés et les résultats obtenus ne sont pas les mêmes.
  
  ## Principe
  
  Le principe consiste à mesurer et représenter la force appliquée sur une éprouvette de forme déterminée que l'on étire à une vitesse et à une température imposées, en fonction de son allongement.
  
  ## Appareillage
  
  Les appareils utilisés sont les similaires à ceux utilisés pour l’appareil de mesure de la ductilité :
  
  * Un moule en laiton qui permet de couler des éprouvettes de dimensions standardisées de dimensions 30 mm x 20 mm, avec une largeur réduite à 10 mm en son centre.
  * Un bain d’eau thermostaté de capacité d’au moins 10 L d’eau, utilisé pour la conservation des éprouvettes sous eau lorsque les essais sont exécutés en série. Les éprouvettes reposent sur une plaque perforée, et leur température doit pouvoir être maintenue à (5,0 ± 0,5) °C.
  * Un bain d’eau thermostaté l’appareil de mesure de capacité d’au moins 10 L d’eau. La température doit y être maintenue à (5,0 ± 0,5)°C. L'uniformité de cette température est obtenue par une circulation suffisante de l'eau.
  * Un thermomètre de contrôle de la température des bains à 0,1 °C près.
  * Un appareil de mesure permettant de mesurer la force appliquée à l’éprouvette ainsi que son allongement.
  * Un chronomètre – horloge.
  * Un mélange dextrine-glycérine (50/50).
  
  ## Mode opératoire
  
  Il est similaire à celui de l’essai ayant pour objet de mesurer la ductilité. Habituellement la température d’essai est de 5 °C, mais selon la fragilité du liant testé, elle peut être augmentée par paliers de 5 °C.
  
  ## Représentation graphique
  
  Les valeurs de la force appliquée en fonction de l’allongement sont reportées sur un graphe et forment une courbe similaire à celle ci-dessous.
  
  Celle-ci permet de mesurer :
  
  * La cohésion : l’énergie totale exercée au cours de l’essai, à savoir l’aire sous la courbe : $T=\int _{0}^{s2}Fs.\mathrm {d} s$.
  * La ténacité : l’énergie dissipée pour étirer le liant au-delà du seuil d’écoulement : $T=\int _{s1}^{s2}Fs.\mathrm {d} s$.
  
  ## Normes
  
  * Américaine (ASTM) :
     * A.S.T.M. D 113-79 "Standard Method of Test Ductility of Bituminous Matérials",.
  * Européenne (CEN) :
     * EN 13589 - Bitumes et liants bitumineux. - Détermination des caractéristiques de traction des bitumes modifiés par la méthode de force ductilité (France : indice de classement : T66-038).
  